— 266 — 



en 0.5 c. M. breed. Voor elke proef werd 800 gram luchtdroge 

 bamboe gebraikt. Het vochtgehalte werd bij elke proef bepaald 

 door 5 gram bamboe by 100° C te drogen tot constant gewicht. 



Bereiding der halfstof van bamboe apoes. 



De bamboe werd gedurende 6 uren gekookt met loog van 6" 

 Be (bevattende 19 % *) -NaOH) »), onder 3 atm. ; de stof werd 

 daarna met warm water uitgewasschen en vervolgens gedurende 

 5 uren in den proefhollauder gemalen en gewaeschen. 



De stof is nog niet voldoende los. 



Verkregen werd 50 % halfstof van eene glanzende geelbruine 

 kleur. 



Bg het maken van papier liep het water zeer snel door de zeef, 

 zoodat de stof zich niet goed verviltte. De proefvelletjes papier 

 waren dientengevolge onsterk. 



Microscopisch onderzoek. 

 Lengte der elementairvezels 1.6 — 4.6 m. M. 



gemiddeld 2.7 m. M. 

 Breedte „ „ 8 — 24 y 



gemiddeld 14 /-' 



2700 

 Verhouding (lengte* breedte) 1= 193. 



Hooge polarisatiekleuren ; smal lumen. 



Bereiding der halfstof van bamboe andong. 



De bamboe werd gedurende 8 uren gekookt met loog van 6.6'^ 

 Be, bevattende 15 °/q NaOH, onder 4| atm.; na uitwasschen 

 met warm water werd de stof gedurende 7 uren in den proefhol- 

 lander gemalen en gewasschen. 



Verkregen werd 49 pCt. halfstof van eene fraaie bruine kleur, die 

 zeer moeilijk gebleekt kon worden. Voor het bleeken der half- 

 stof werd 23 pCt. werkzaam chloor vereischt. 



Sulfaatproces. Bij het koken met loog, bevattende 1.8 pCt. 

 Na2C03, 5.3 % NaOH en 6.1 pCt. Na2 S onder overigens gelijke om- 

 standigheden, werd eene donkerbruine stof verkregen. De stof kon in 



4) Waar zonder nadere aanduiding procenten worden vermeld, 

 worden hiermede steeds procenten van het gewicht der droge ruwe 

 grondstof bedoeld. 



2) Het verbruikte onzuivere natriumhydroxyde is steeds omgerekend 

 en aangegeven in zuiver natriumhydroxyde. 



